Legierungen 



129 



erinnern an die Dampfdruck- und Siede- 

 punktskurven der Fliis.sigkeitsgemische. Wie 

 dort Maxima und Minima des Siedepunkts 

 auftreten, so hier Maxima und Minima des 

 Schmelzpunkts. Legierungen von der Zu- 

 sammensetzung eines Maximums oder Mini- 



den ausgeschiedenen Kristallen und der 

 Schraelze eine Reaktion statt, bei der sich 

 die Kristalle von der Konzentration D hilden. 

 Bei diesem Vorgang wird Warme frei, die 

 Abkuhlungskurve zeigt einen Haltepunkt. 

 Das System besitzt einen Umwandlungs- 

 ^punkt. Von D ab geht die Erstarrung in 

 normaler Weise welter. Mit sinkender Tem- 

 peratur erweitert sich die Mischungsliicke. 



Treten zwischen den Komponenten Ver- 

 bindungen auf, so zerfallt das Schmelzdia- 

 gramm in mehrere Systeme, welche die Ver- 

 bindungen unter sich oder mit den Kompo- 

 nenten bilden. Die Erst ami ng in jedem Einzel- 

 system kann nach irgendeinem der bespioche- 

 nen Typen erfolgen (s. Diagramm Fig. 10). 



Temperatur 

 V Va I 



Am Bn Ao Bp 



Gewichtsprozente B 

 Fig. 8. 



100 



mums heiBen ,,kongruent schmelzende", 

 Schmelze und feste Legierung besitzen die- 

 selbe Konzentration. 



Zu der z w e i t e n Gruppe gehort Typus V, 

 der in Figur 5 dargestellt wurde. Als sein 

 Grenzfall erschein x der zuerst behandelte 

 Fall der volligen Nichtmischbarkeit (Zn-Cd 

 Fig. 3), der als Va dem Haupttypus ange- 

 schlossen wird. 



Es bleibt noch Typus IV (Fig. 9), der 

 sehr interessante Erscheinungen zeigt. In- 



700% A 



0%B 



0%A 

 700 %B 



Fig. 10. 



3 

 o 

 n 



S 



Gewichtsprozente B 

 Fig. 9. 



Eine Komplikation, die sehr viel theore- 

 tisches Interesse bietet, entsteht, wenn die 

 Verbindung unterhalb ihres Schmelzpunkts 

 sich zersetzt. Der Fall wird durch das Dia- 

 gramm Figur 11 dargestellt. Das Maximum 

 der Kurve CD entspricht der Verbindung 

 A m B n . Diese sollte nach dem Gesagten das 



100 



folge der Mischungsliicke erscheint die s- 

 Kurve gebrochen. Mischkristalle von der 

 zwischen D und E liegenden Konzentration 

 existieren nicht. Wenn daher die Kristalli- 

 sation in E angekommen ist, findet zwischen 



Handworterbuch der Naturwissenschaften. Band VI. 



10 20 30 40 50 

 Gewichtsprozente B 



Fig. 11. 



60 70 80 

 Am:8n 



90 100 



